(99) . 

 » Des cartouches fabriquées avec les divers mélanges dont nous venons 

 d'indiquer le |3rincij3e général ont été soumises à de nombreux essais; 

 elles vont être l'objet d'essais faits en grand dans l'industrie des mines, 

 dont on peut espérer qu'elles accroîtront la sécurité. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur quelques composes de l'yttrium. 

 Note de M. A. Duboiîî, présentée par M. Troost. 



« Les combinaisons de l'yttria, qui se forment par voie humide, ont été 

 l'objet d'un grand nombre de recherches. Il n'en est pas de même des 

 combinaisons préparées par voie sèche; on n'en connaissait encore que 

 quelques-unes. J'ai réussi à obtenir par cette voie un certain nombre de 

 composés nouveaux. 



» Silicate d'yttria; gadolinite de l'yttria pure. — Un mélange intime et 

 bien desséché de 3 parties d'yttria pure, obtenue par la calcination de l'oxa- 

 late, de i partie de silice, provenant de la décomposition du fluorure de 

 silicium par l'eau, et de 3o parties de chlorure de calcium, est chauffé 

 pendant deux heures dans un fourneau à vent. Après refroidissement lent, 

 la masse est reprise par l'eau ; elle abandonne une poudre cristalline homo- 

 gène, attaquable par les acides chlorhydrique, azotique et sulfurique et 

 qui le devient encore plus facilement après digestion dans le carbonate de 

 soude, qui n'attaque les cristaux que superficiellement. L'analyse, con- 

 duite comme l'analyse des silicates solubles dans les acides, donne les ré- 

 sultats suivants : 



Ti'ouvé. Calculé. 



Silice 20,69 20, 83 



Yttria 79 1 28 79 1 • ^ 



» La formule de ce silicate est donc Y-0', SiO-, analogue à celle de la 

 gadolinite naturelle. 



» Vu au microscope, le produit se montre parfaitement cristallisé. Les cristaux sont 

 isolés; ils ont environ o™"',2 de long et o™",o6 à o'"",o8 de large; leur épaisseur 

 n'excède pas o^'^jC^ à o"'",o5. Ils sont transparents; leur réfringence est peu diflfé- 

 rente de celle de la gadolinite naturelle. Ils se présentent sous deux aspects : les plus 

 nombreux se montrent sous forme de lamelles losangiques dont l'angle aigu est de 

 40°, les autres sont des rectangles allongés, modifiés par un polntement dissymétrique. 



» Les formes et les propriétés optiques prouvent que la substance est monoclinique. 

 Les lamelles losangiques sont aplaties suivant p, elles sont limitées par les faces m et 

 tronquées, aux extrémités de leurs diagonales, par les faces hi et ^'i, beaucoup moins 



